Ποιοτικός έλεγχος οικολογικών συγκολλητικών ουσιών:
Creators: name: Μητάνη, Ανδρομάχη Βασιλείου
Publisher: name: Aristotle University of Thessaloniki
Year: 2010
Subjects: Συγκόλληση
Καζεΐνη
Οξικός πολυβυνιλεστέρας Pvac
Bonding
Casein
Polyvinyl acetate Pvac

description: Στην παρούσα εργασία μελετάται η αντοχή δύο συγκολλητικών ουσιών και τριών ειδών ξύλου τα οποία χρησιμοποιούνται στην επιπλοποιία. Ειδικότερα, μελετάται η αντοχή σε διάτμηση του οξικού πολυβυνιλεστέρα (PVAc) και της κόλλας καζεΐνης κατηγορίας D3 (ΕΝ 204:2001) σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα ISO 6238:2001 και EN 205: 2001. Χρησιμοποιήθηκαν τρία είδη ξύλου οξιά (Fagus silvatica), φλαμουριά (Tilia cordata) και δρυς (Querqus robur) και δοκιμάστηκαν δύο τρόποι συγκόλλησης μονής και διπλής επάλειψης της συγκολλητικής ουσίας.Η μέση υγρασία των προς συγκόλληση πριστών ήταν 8,8 στην οξιά, 8,7 στην φλαμουριά και 9,7 στην δρυ ενώ η πυκνότητα αυτών ήταν 630 kg/m3, 485 kg/m3 και 680 kg/m3 αντίστοιχα. Συνολικά ελέγχθηκαν 362 δοκίμια εκ των οποίων τα 180 μελετήθηκαν στην πρώτη μέθοδο, τα 168 στην δεύτερη, όπου τα 84 εμβαπτίστηκαν σε νερό σύμφωνα με το πρότυπο (ΕΝ 204:2001) και τα 14 χρησιμοποιήθηκαν ως μάρτυρες από 7 δοκίμια για κάθε μέθοδο. Από τα αποτελέσματα της εργασίας προέκυψαν τα παρακάτω συμπεράσματα • Στην πρώτη μέθοδο προσδιορισμού της αντοχής σε διάτμηση με θλιπτική φόρτιση σύμφωνα με το πρότυπο ISO 6238:2001 βρέθηκε ότι το μέτρο θραύσης όλων των συνδέσεων κυμάνθηκε από 14,90 N/mm² (στα δοκίμια της φλαμουριάς συγκολλημένα με καζεΐνη και επαλειμμένα με συγκολλητική ουσία στην μία προς συγκόλληση επιφάνεια) έως και 21,05 N/mm² (στα δοκίμια της οξιάς συγκολλημένα με PVAc και επαλειμμένα με συγκολλητική ουσία και στις δύο επιφάνειες). • Στην δεύτερη μέθοδο προσδιορισμού της αντοχής σε διάτμηση με εφελκυσμό σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 205:2001 βρέθηκε ότι το μέσο μέτρο θραύσης των τριών ειδών ξύλου που χρησιμοποιήθηκαν κυμάνθηκε από 7,93 Ν/mm2 (στα δοκίμια του ξύλου της δρυός συγκολλημένα με καζεΐνη και επαλειμμένα με συγκολλητική ουσία στην μία προς συγκόλληση επιφάνεια) έως 15,79 Ν/mm2 (στα δοκίμια του ξύλου της οξιάς συγκολλημένα με PVAc και επαλειμμένα με συγκολλητική ουσία και στις δύο προς συγκόλληση επιφάνειες). • Το ξύλο της οξιάς έδωσε μεγαλύτερα μέσα μέτρα θραύσης από το ξύλο δρυός και φλαμουριάς στην πρώτη μέθοδο ενώ στην δεύτερη με ελάχιστες διαφορές οι οποίες δεν θεωρούνται σημαντικές μεγαλύτερα μέτρα θραύσης έδωσε το ξύλο της δρυός. • Συνολικά και στις δύο μεθόδους η οξιά συγκολλημένη με PVAc έδωσε τα μεγαλύτερα μέτρα θραύσης. • Το ξύλο της φλαμουριάς συνολικά έδωσε τα χαμηλότερα μέσα μέτρα θραύσης σε σχέση με το ξύλο της οξιάς και της δρυός. • Η συγκολλητική ουσία PVAc αποδείχθηκε ανθεκτικότερη από την κόλλα καζεΐνης αφού έδωσε μεγαλύτερα μέτρα θραύσης. • Η επάλειψη της συγκολλητικής ουσίας και στις δύο προς συγκόλληση επιφάνειες των δοκιμίων έδωσε μεγαλύτερα μέτρα θραύσης σε σχέση με τα δοκίμια επαλειμμένα με συγκολλητική ουσία στην μία μόνο προς συγκόλληση επιφάνεια. • Η εμβάπτιση των δοκιμίων σε νερό δεν επηρέασε καθόλου την αντοχή των δοκιμίων σε σχέση με τα απλώς κλιματισμένα δοκίμια.
description: This research studies the strength of two adhesives and three species of wood which are used in furniture production. More specifically, it studies the shear strength of polyvynyl acetate (PVAc) and casein glue of D3 category (EN 204:2001) according to the international standards ISO 6238:2001 and EN 205:2003. Three species of wood were used , beech (Fagus silvatica), lime (Tilia cordata) and quercus (Querqus robur) and they were tested in two different types of adhesion, a single - face and double – face glue application.The average moisture content of timber was 8,8% in the beech, 8,7 % in lime wood and 9,7 % in quercus while their density was 630 kg/m3, 485 kg/m3 and 680 kg/m3 respectively. In total 362 samples were inspected of which 180 were studied in the first method and 168 in the second of which 84 were immersed in water according to the standard (EN 204:2001) and the rest 14 were used as testifiers from 7 samples of each method. The following conclusions derived from the experimental results: • In the first method of determining the shear strength by compressive loading according to the ISO 6238:2001 standard , it was observed that the modulus of rapture for all joints fluctuated from 14.90 N/mm² (in the lime wood samples bonded with casein with single face glue application) up to 21.05 N/mm² (in the beech samples bonded with PVAc and double face glue application). • In the second method of determining the tensile shear strength according to the European standard EN 205:2003 , it was noticed that the average modulus of rapture of the three species of wood that were used fluctuated from 7,93 N/mm2 (in the quercus samples bonded with casein and with a single face glue application) to15,79 N/mm2 (in the samples of beech, bonded with PVAc and with double face glue application). • Beech wood samples gave higher average modulus of rapture than the lime wood and quercus samples in the first method , while in the second -with slight differences that are not considered important- the quercus samples gave higher modulus of rapture . • Overall in both methods , the bonded samples with PVAc gave the highest modulus of rapture. • The lime wood gave the lowest average modulus of rapture in comparison with beech and quercus samples. • The PVAc adhesive was proved more durable than the casein glue due to the fact that it gave higher modulus of rapture . • The double face glue application gave higher modulus of rapture compared to those with single face glue application • The strength of the samples which were immersed in the water were not influence by any means compared to those that were just air-conditioned.